355 



Als Grund für die x^ufstellung der dritten Regel diente S с h w e n- 

 dener folgende Beobachtung: „der normale Bast zerreisst sogleich, 

 sobald die Spannung an der Elasticitätsgrenze merklich überschrit- 

 ten wird". Es kam ihm „zum Beispiel öfters vor, dass ein Riemen 

 bei 10 Kilo Belastung trotz mehrmaliger Wiederholung des Ver- 

 suches und selbst bei längerem Hängelassen des Gewichtes keine 

 bleibende Verlängerung zeigte, aber bei 12 bis 13 Kilo Belastung 

 augenblicklich entzwei riss" (S. 15) ^). 



2) Zur Vergleichung der mechanischen Eigenschaften der Stereiden\vände mit 

 denjenigen der Metalle und zur Aufstellung von den 3 oben zitierten Regeln 

 bediente sich Schwendener der Angaben der V Auflage von W e i s b a с h's 

 „Lehrbuch der theoretischen Mechanik [Band I aus „Lehrbuch der Ingenieur und 

 Machinenmechanik"]. Braunschweig. 1875". 



Tabelle I dieses Lehrbuchs (SS, 416—417): „Die Model der Elasticität und 

 Festigkeit beim Zug" enthält folgende Daten über Eisen und Stahl: 





- .. — . — ^ — ZK. 



Ausdehnung 



от 



Ü2^ 



é § 



и INJ 



о ë от &H 



Namen der Körper. 



Xr ДП 



ïlf^ 



-о .s: 



faß о II 





•s CS -3 g - 





bei der Elastici- 



:ib 



со' ' 



t-i ^»" 



от ^' — ' 



ëW^ 



■S-Sä,|| 





tätsgrenze. 



И 



chS^ 



Бч ta- 



> iL 



^■Sa ^- 



1. Gusseisen . . . 



0,00067=1 :1500 



10000 



6,67 



is 



1,95 



0,0022 



2. Schmiedeeisen 















in Stäben 



3. „ „ 



in Drähten 



4. „ 



in Blechen 



0,00067=1:1500 



19700 



13,13 



40,9 



3,05 



0,0044 



0,001 = 1 : 1000 



21900 



21,9 



62,1 



2,83 



0,011 



1 



0,0008 =1 : 1250 



18300 



14,6 



33 



2,26 



0,0058 



5. Deutscher Stahl, 















j _ gehämmert und 















t angelassen . . 



0,0012 = 1 : 835 



20500 



24,6 



82 



3,3 



0,0148 



6. Eeiner Guss- 















stahl ... . . 



! 



0,0022 = 1 : 450 



29200 



64,9 



102 



1,57 



0,072 



1 



in 



kg/qm 



m. 



Diese Angaben,— mit Ausschluss der Kolumnen IV — VI und der Daten über 

 Gusseisen und feinen Gussstahl,— wurden in dem 1874 erschienenen Schwen- 

 de n e r'schen Grundwerke und von da ab bis auf die letzte Zeit in der bota- 

 nischen Literatur benutzt. • 



Man bediente sich z. ß. noch im .Jahre 1909 dieser Angaben (Kolumnen 

 I— III, Zeilen 2 — 4 der Tabelle) zur Begründung der Behauptung, dass der Bast 

 nach S ch w enden er'schen Untersuchungen „in Bezug auf das Tragvermögen 

 bei der Elastizitätsgrenze nicht nur dem Schmiedeeisen, sondern mitunter sogar 

 den besten Qualitäten Stahl zur Seite gestellt werden kann". (31, S. 3). 



